( 638 ) 



torisent pas à attribuer à cette cause unique le phénomène dont je parle. 



» Puisque la matière grasse ne contient pas de soufre , il est évident 

 que la laine traitée par l'alcool devra présenter comme- celle qui ne l'a pas 

 été , tous les phénomènes de coloration par les métaux qui peuvent agir 

 sur ce soufre et produire des sulfures colorés. 



» Enfin la laine passée à l'alcool donne plus d'acide sulfurique quand 

 on la traite par l'acide nitrique, que n'en donne la laine ordinaire. LapreT 

 mière en a produit 2,22 et la seconde 1,78; toutefois je ferai observer que 

 ces résultats ne sont pas absolument comparables, parce que les laines n'a- 

 vaient pas la même origine. 



Chapitre IV. — Séparation du soufre de la laine. 



» Le fait que la laine peut perdre de son soufre sans que sa structure 

 en soit sensiblement altérée, et cet autre fait analogue, que le soufre peut 

 la quitter pour s'unir à plusieurs métaux, au plomb, par exemple, m'ont 

 conduit à rechercher s'il ne serait pas possible d'en isoler le soufre. Après 

 quelques essais, j'ai soumis la laiue au traitement suivant. Malheureuse- 

 ment j'ai été obligé de prendre une laine filée différente de la laine de 

 mérinos qui a servi aux expériences rapportées dans les chapitres pré- 

 cédents 11 et m. 



» 1 partie de laine , | de chaux et 40 p. d'eau macéraient ensemble 

 pendant 48 heures. 



» La laine était lavée, tordue, puis traitée par l'acide hydro-chlorique 

 étendu, et enfin lavée et tordue. 



» La chaux séparait du soufre à l'état de sulfure de calcium, et l'acide 

 hydro-chlorique dégageait encore de l'acide hydro-sulfurique de la laine 

 passée à la chaux. 



» La laine n'a donné de signe d'affaiblissement qu'au onzième traite- 

 ment. On lui en a fait subir 28; ainsi elle a subi 28 macérations de 48 heures 

 dans la chaux et 28 traitements par l'acide hydro-chlorique. L'ensemble 

 des opérations a duré six mois. 



Chapitre V. — De la laine séparée de son soufre. 



» La laine qui a été soumise à l'action désulfurante de la chaux est très 

 affaiblie dans sa ténacité. Observée au microscope comparativement avec 

 une laine de même origine, mais pourvue de son soufre , au lieu de pré- 

 senter comme celle-ci des brins cylindroïdes à arêtes nettes , rectilignes , 

 avec des stries transversales, la laine désoufrée présentait beaucoup de 



